(7" ) 

 sont convenablement établies au moyen de l'écrouissage. Tout le monde 

 sait qu'on obtient facilement une pile au moyen d'un fil métallique très- 

 doux replié sur lui-même en zigzags rapprochés et dont les courbures sont 

 alternativement douces et écrouies. Les deux métaux thermo-électromo- 

 teurs que j'ai choisis sont le fer et le bismuth. D'abord celni-ci peut être 

 coulé et travaillé avec une facilité extrême en prismes tres-réguliers, très- 

 é^aux d'épaisseur et de longueur. Un millimètre d'épaisseur et 2 centi- 

 mètres de longueur sont les dimensions que j'ai préférées, ayant cependant 

 employé quelquefois des épaisseurs moindres. On laisse de chaque côté du 

 prisme de bismuth, mais opposés, deux petits échelons, on couvre le tout, 

 excepté les échelons ou feuillures, d'une légère couche de mastic à luter le 

 verre; on obtient ainsi les éléments bismuth. 



» Pour le fer, il faut choisir avec soin une feuilh? <le fer-blanc la plus 

 mince possible, mais d'un métal très-doux ; et po^r en bien apprécier la 

 réaction thermo-électrique , il est mieux de faire avec diverses feuilles des 

 couples de pile et de les essayer au galvanomètre différentiel en les sou- 

 mettant aux mêmes températures, et en les couvrant pour cela d'un petit 

 chapeau en cuivre qui les soumet l'un et l'autre et à la fois à une tempéra- 

 ture égale. Le meilleur fer-blanc est ainsi très-facilement trouvé. On le coupe 

 en lamelles très-minces de i millimètre de large et de i centimètres de 

 long, on le place et on le serre légèrement dans un petit étau à main, large 

 v de 18 millimètres, et on rabat d'un côté et de l'autre en forme de Z les 

 deux parties qui dépassent; on écrouit l'un des côtés avec le marteau, 

 puis ensuite avec la lime et des ciseaux on prépare cette lamelle de ma- 

 nière à ce qu'elle s'appuie parfaitement sur le prisme de bismuth , une par- 

 tie rentrant dans la feuillure. On chauffe, légèrement , le vernis permet 

 l'adhérence, puis avec un petit morceau de cuivre suffisamment chauffé on 

 touche la partie rentrant dans la feuillure et l'on fait couler et tomber le bis- 

 muth excédant sur le fer-blanc, ce qui produit facilement et rapidement la 

 soudure. Puis, à la lime douce, on enlevé avec légèreté le bismuth arrondi 

 jusqu'à ce que la résistance avertisse qu'on a atteint le fer-blanc. La soudure 

 et le contact des deux métaux sont ainsi irréprochables et sans intermédiaires. 

 Le nombre d'éléments nécessaires étant construit, on les assemble avec at- 

 tention et symétrie, en mettant tous les métaux écrouis du même côté, de 

 manière à en faire des séries planes de quatre, six ou huit couples, suivant 

 le nombre définitif de couples qui doivent entrer dans la pile. Puis, en pla- 

 çant chaque série plane sur un dressoir de marbre, et passant avec légè- 

 reté sur elle une lame très-plane de fer ou de cuivre suffisamment chauffé, 



C. P... .855, 2 me Semestre. (T. XU, N° 18.) 9^ 



